172 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



For mere detailleret at kunne studere den indflydelse, 

 som lerjorden udöver paa krystallisations-processen i vore 

 smeltemasser, skal vi stille op mod hinanden AUOg-procenten 

 i vore vanlige krystallinske slagger og i de glasagtige med 

 tilsvarende siirstofForhold og CaO : MgO-kvotient. 



Alle de mig til dato kjendte analyser, tilsammen 42, af 

 krystallinske slagger, som förer frit udviklede augitkrystaller, 

 eller som ved mikroskopisk undersögelse viser sig at bestaa af 

 augit, er opförte i dette arbejde (se no. 1 — 16 og no. 160 — 177). 

 Af disse liolder: 4 mellem 1 og 2 % AL,0.j, 6 mellem 2 og 

 3 %, 8 mellem 3 og 4 %, 11 mellem 4 og 5 %, 9 mellem 

 5 og 6 %, 1 mellem 6 og 7 %, 1 mellem 7 og 8 K og knn 

 de resterende 2 mellem 8 og 9 %, nemlig resp. 8.io og 8.5 4 "/o 

 AloOj '). Om de to sidstua^vnte (fra resp. jNlohärnsliyttan og 

 Bångbro) betones specielt, at de er gjennemgaaende krystal- 

 linske o: 8 — 9 % AI2O3 kan ikke i mserkbar grad haemme kry- 

 stallisationen i smeltemasser, der som resultat skal levere angit. 



— Derimod udviser analyserne af de AUOg-rige bisilikater, 

 at allerede ca. 12 i, AUO-j er tilstrsekkelig til at Ifegge vae- 

 sentlige hindringer i vejen for krystal-dannelsen, idet vore 

 samtlio-e slao-o-er med saa stor leriordso-ehalt eller derover cjien- 

 nemgaaende er blevne glasagtige -) (efter at afkjölingen har 

 gaaet for sig under normale forholde). 



Af vore analyser, tilsammen 31, af olivinslagger (heri 

 iberegnet fayalit- og tephroit-slaggerne) bölder^): 3 mellem 1 

 og 2 "i AI0O3, 2 mellem 2 og 3 %, 7 mellem 3 og 4 K, 5 

 mellem 4 og 5 "i, 3 mellem 5 og 6 %, 5 mellem 7 og 8 % 

 1 iTtiellem 8 og 9 %, 2 mellem 9 og 10 "«; kun i den reste- 

 rende, nemlig i stivslag fra Kongsberg sölvvterk (bvori der 

 vistnok ikke med fuld sikkerhed er bleven paavist noget olivin- 

 mineral) indgaar mere, nemlig ikke mindre end 13.3.5 "ä AljOg*). 



— Om disse slagger maa bemterkes: MgO-förende olivinslagger, 



') Analyse no. 177 kan vi ikke tage noget hensyn til. da den ikke ré- 

 prffisenterer augit, dannet paa vanlig vis i slag, men derimod det 

 samme mineral, afsat paa stelvaeggene inde i en ovn; krystallisa- 

 tionen maa her have gaaet relativt meget langsomt for sig. 



^) Slag no. 140. med 12.98 % AI2O3, bestaar efter mikroskopisk under- 

 sögelse af glas med kun ca. 1 % krystal-udsondringer (efter skjön). 

 No. 136 og 137, med resp. 12,10 og 14,82 %, er nresten rent glas; om 

 no. 141 — 143, med 16 — 18 %, er tidligere tält. 



^) I to slagger (no. .51 og 54) er Al^Og-gehalten saa liden, at den ikke 

 er angivet. 



") Andre analyser af samme slag viser 18. .nS. 17. 6.0. 15.4 og IO.4 % AI2O3 

 (Norsk tekn. tidskrift, 1883). 



